184 
5 grm. fijngewreven steen werden met zoutzuur behan- 
deld, waarbij later eene kleine hoeveelheid salpeterzuur 
gevoegd was; het mineraal loste, tot op een wit bezinksel 
na, geheel op. De vloeistof wordt tot droog toe verdampt 
en het overblijvende met verdund zoutzuur uitgetrokken. 
Hetgeen op het filtrum teragbleef, werd met sodaloog be- 
handeld, bet overblijvende was wit kwartszand en bedroeg 
0,0817 grm. aan gewigt. Uit de sodaloog werd het kiesel- 
zuur afgescheiden, hetwelk in den kalksteen scheikúndig 
gebonden was; het woog na gloeijing 0,0257 grm. 
Het zoutzure filtraat gaf achtereenvolgend: 
0,0217 grm. gegloeide aluinaarde. 
0,0492 » gegloeid ijzeroxyde. 
2,13 » koolzure kalkaarde, verkregen door bran- 
den van zuringzure kalkaarde, en 
0,0522 grm. pyrophosphorzure bitteraarde. 
2,955 erm. fijn gewreven steen wogen, bij 1250 G. volko- 
men gedroogd, 2,95 grm. en hadden dus 0,0248 grm. water 
verloren. 
Hieruit wordt de zamenstelling van den kalksteen bere- 
kend als volgt: 
100 grammen kalksteen bevatten: grammen 
Koolzure kalkaarde . ì fl ; jr 91 
» _» _ bitteraarde s EL . j 1,547 
Aluinaarde Ë À ‘ \ ct hade \ 0,725 
IJzeroxyde \ : . ì : é À 1,64 
Kieselzuur ; ! : k p E ' 0,857 
Zaad: aika adonke vab a 
Water é ; : R ; 5 À , 0,765 
te zamen ; S 99,025 
Sporen van organische stof, van mangaanoxyde 
0,975 
van phosphorzure kalkaarde en verlies 
De kalksteen is dus van tamelijk goede hoedanigheid en 
kan tot verschillende doeleinden worden aangewend. 
BAraviA, December 1864. 
